346 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
ne una vez tanto óxido do estaño como la segunda, 
proporeionalmenta á la quo contiene de oro; que 
así, si la coloración es en realidad debida á una 
combinación de óxido de oro con el sesquióxido do 
estaño, esta combinación debo ser mezclada con 
ún grande exceso do óxido de estaño. ¿Esto car¬ 
go seria esencial al matiz? Esta es una cuestión 
cuya solución todavía no se ba encontrado. 
Fundentes. 
Las fórmulas empleadas por el autor son las 
«iguientes: 
Núm. 1. Boraj calcinado, seis partes; 
Cuarzo blanco calcáreo tras partes; 
Minio, una parto 
E*ta mezcla pulverizada, fundida y echada en 
el agua da un esmalte blanco. 
Núm. 2. Minio, sois partes; 
Cuarzo calcinado, dos pastes; 
Boraj calcinado, cuatro partes. 
Esta mezcla, tratada como la procedonto, da 
un esmalté verde. 
Rojo de escarlata. 
Por medio del cromato de plomo, el autor ba 
obtenido un hermoso color, pero raras voces bri¬ 
llante. Este color, que so manifiesta bajo la in¬ 
fluencia del fuego do la mufla, es muy hermoso 
pero eon un matiz un poco naranjado. El cro¬ 
mato de plata no resiste al fuego de la mufla; da 
violetas amarillos. 
Hierro. 
E! rojo de carne, el rojo moreno, el rojo subi¬ 
do j hasta el moreno n'oleta, so obtienen por di¬ 
ferentes calcinaciones del sulfato de hierro, solo 
ó con alumbre; pero las fórmulas son general¬ 
mente conocidas. El autor haoe observar quo 
el líquido que queda después de la precipitaeion 
de la disolución de oro por el sulfato de hierro, 
da, con la potasa, un precipitado quo lavado y 
calcinado consiste en óxido do hierro de un mo¬ 
reno bastante hermoso. 
Moreno hepático. 
Moreno chocolate. 
Carbonato do níquel, una parte; 
Oxido de hierro.rojo oieuro, una parto; 
Oxido rojo de plomo, dos partes; 
Esmalto número 1, seis partes. 
Si se echa mano del esmalto número 3, será 
menester tomar ocho partos. 
Moreno de piTia. 
Oxido do hierro rojo-oscuro, dos partos; 
Carbonato doniquol, una parte; 
Esmalto númoro 2, diez partes; 
Moreno de madera. 
Acido antimónico hidratado, dos partos; 
Sulfato de hierro oalcinado al rojo-osouro, dos 
partes; 
Oxido de zinc, tres partes; 
Peróxido do manganeso, una parte; 
Oxido rojo do plomo, seis partes; 
Esmalte número 2, doco partes. 
Esta fórmula da un moreno quo ouando so 
mezcla con morono chocolate, da un matiz muy 
subido. 
Amarillo moreno. 
Oxido de zinc, una parto; 
Oxido do hierro rojo-oscuro, una parte; 
Esmalte número 2, ocho partes; * 
Idem de un matiz mas hermoso. 
* 
Carbonato de niquel, una parto; 
Aoido antimónico hidratado, una parlo; 
Oxido de hierro rojo-osouro, dos partes; 
Oxido de zino, sois partes; 
Oxido rojo de plomo, dos partes; 
Esmalte número 1, doce partes; 
Moreno amarillo. . 
Carbonato de niquol, una parte; 
Aoido antimónico', hidratado, una parte; 
Oxido de hierro rojo-oscuro, una parte; 
Oxido de zino, dos partes; 
Esmalte número 1, diez partes; 
Esmalte número 2, diez partes. 
Acido antimónico hidratado, una parte; 
Sulfato de hierro calcinado al rojo oscuro, ooho 
Oxido de zinc, dos partee; 
Oxido de plomo rojo, diez y seis pa 
Esmalte número 1, veinte partes. 
El esmalte número 2 da resultados i 
hermosos. 
. Amarillo de uranio. 
El óxido do uranio muy puro da un amarillo 
vivo. Solo exige dos partes de esmalte número 1, 
pues de otro modo el matiz seria demasiado pá¬ 
lido. Con el esmalte número 2 es muoho mas 
intenso y no se mozcla tan fácilmente. Tres par¬ 
tes do esmalto es la mejor proporoion en que Se 
